Studi Eksperimental Kuat Tekan Kolom Komposit dengan Variasi Profil Baja H-Beam
Arief Nurhafid 1 , Nono Suhana 2* , Komarudin 3
2* Email : nono22322@yahoo.com
Abstract
Composite structure system is a combination of  steel and concrete strength. The strength level of this composite structure depends on the quality of the steel section and the thickness of the steel profile. The study was intended to determine and analyze the effect of using steel as a composite material for concrete columns, the compressive strength of nominal composite columns varying the H-Beam steel profile and knowing the results of the comparison of plans with the results of composite column testing. The purpose of this study was to analyze the effect of the dimensions of the H-Beam steel on the composite column on the nominal compressive strength and determine the results of the comparison of the composite column plan. The composite column design in this study uses SNI 1729- 2015. The specimens consisted of 9 samples, 3 normal concrete samples with a diameter of 150mm and a length of 300mm, while for 6 composite column samples with a diameter of 200mm, a length of 400mm, with an H-Beam profile 100x100x6x8 mm and 125x125x6.5x9 mm each of 3 samples . Based on the results of composite column design using SNI 1729-2015, the nominal compressive strength  of  the  H-Beam  100x100x6x8mm  profile  results  in  92.32  tons  while  for  the  H-Beam composite column profile 125x125x6.5x9mm the result is 118.66 tons. As for the results of laboratory testing the nominal compressive strength in the composite column respectively with an average yield of 79.53 tons and 80.10 tons. Comparison of composite column design results based on SNI 1729- 2015  with  the  compressive  strength  test  results  of  composite  columns  with  H-Beam  profiles 100x100x6x8mm and 125x125x6.5x9 mm have greater average results due to the limited capacity of the available compressive strength test equipment. each with a difference of 12.79 tons and 38.56 tons or 13.85% and 32.49% of the composite column design. Keywords: Composite column structure, nominal compressive strength

## Abstrak
Sistem struktur komposit merupakan penggabungan dari kekuatan baja dan beton. Tingkat kekuatan  dari  struktur  komposit  ini  tergantung  dari  kualitas  penampang  baja  dan  ketebalan penampang  profil  baja.  Penelitian  dimaksudkan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh penggunaan baja sebagai bahan komposit kolom beton, kuat tekan nominal kolom komposit yang divariasi profil baja H-Beam dan mengetahui hasil dari perbandingan rencana dengan hasil pengujian kolom  komposit. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis  pengaruh dimensi baja H-Beam pada kolom komposit terhadap kuat tekan nominal dan mengetahui hasil perbandingan dari rencana kolom komposit.  Desain  kolom  komposit  dalam  penelitian ini  menggunakan  SNI  1729-2015.  Benda  uji terdiri dari 9 sampel, 3 sampel beton normal dengan ukuran diameter 150mm dan panjang 300mm, sedangkan  untuk  6  sampel  kolom  komposit  dengan  ukuran  diameter  200mm,  panjang  400mm, dengan  profil  H-Beam  100x100x6x8  mm  dan  125x125x6,5x9  mm  masing-masing  3  sampel. Berdasarkan hasil desain kolom komposit menggunakan SNI 1729-2015 didapatkan nilai kuat tekan nominal  kolom  komposit  profil  H-Beam  100x100x6x8mm  hasilnya  92,32  ton  sedangkan  untuk kolom  komposit  profil  H-Beam  125x125x6,5x9mm  hasilnya  118,66  ton.  Sedangkan  untuk  hasil pengujian laboratorium kuat tekan nominal pada kolom komposit masing-masing dengan hasil rata- rata 79,53ton dan 80,10ton. Perbandingan hasil desain kolom komposit berdasarkan SNI 1729-2015 dengan  hasil pengujian  kuat  tekan  kolom  komposit  dengan  profil  H-Beam  100x100x6x8mm  dan 125x125x6,5x9 mm mempunyai hasil rata-rata yang lebih besar dikarenakan keterbatasan kapasitas alat uji kuat tekan yang tersedia. masing-masing dengan selisih 12,79 ton dan 38,56 ton atau 13,85% dan 32,49% terhadap desain kolom komposit.
1 23 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiralodra,Indramayu 45213
Kata kunci: Struktur kolom komposit, kuat tekan nominal

## I. PENDAHULUAN
Bangunan  dengan  sistem  struktur komposit baja-beton telah banyak digunakan diseluruh  dunia.  Sistem  struktur  komposit merupakan  penggabungan  dari  kelebihan kekuatan  rangka  baja  dengan  kekakuan komponen dari beton.
Beton  juga  merupakan  salah  satu bahan konstruksi yang telah umum digunakan untuk bangunan gedung, jembatan, jalan, dan lain-lain.  Beton  ini  didapatkan  dengan  cara mencampur  agregat  halus  (pasir),  agregat kasar (kerikil), atau jenis agregat lain dan air, dengan  semen  portland  atau  semen  hidrolik yang  lain,  ada  juga  dengan  mencapur  bahan tambahan (additif) yang bersifat kimiawi atau fisikal  pada  perbandingan  tertentu,  sehingga menjadi satu kesatuan yang homogen.
Baja  adalah  paduan  logam  yang tersusun  dari  besi  sebagai  unsur  utama  dan karbon sebagai unsur penguat. Unsur karbon ini yang banyak berperan dalam peningkatan performa.
Struktur  komposit  adalah  struktur gabungan  dua  atau  lebih  bahan  dengan karakteristik  berbeda  yang  bekerja  bersama- sama  sebagai  suatu  kesatuan,  dengan memanfaatkan  karakteristik  masing-masing bahan secara optimal. Struktur komposit dapat berupa  gabungan  antara  baja  dan  beton  atau gabungan antara bahan-bahan yang lain. Dua buah  atau  lebih  material  yang  disusun  dapat mengalami  aksi  komposit  hanya  jika  terjadi interaksi antara kedua material tersebut.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh dimensi baja H-Beam pada  kolom  komposit  terhadap  kuat  tekan nominal serta mengetahui hasil perbandingan antara  hasil  desain  berdasarkan  SNI  1729- 2015 dengan pengujian laboratorium.

## II. BAHAN DAN METODE
3.1 Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan uji
eksperimental dengan melalui desain perhitungan  dan  pengujian  laboratorium. Adapun  objek  yang  diteliti  adalah  beton normal dengan mutu yang direncanakan fc’ = 22,5  MPa,  dengan  benda  uji  berupa  silinder ukuran  200  x  400mm,  sedangkan  untuk pembuatan kolom beton komposit berupa baja
yang  diselimuti  beton  normal  dengan  profil baja yang digunakan adalah baja H-Beam.
3.2 Variabel Penelitian Variable dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat ( dependen ) berupa kuat tekan nominal  dan  variabel  bebas  ( independen ) berupa kolom komposist dengan variasi profil baja menggunakan baja H-Beam 100 x 100 x 6 x 8 dan 125 x 125 x 6,5 x 9.
3.3 Langkah Penelitian Langkah-langkah penelitian akan dibagi menjadi dua tahapan, yaitu:
1. Persiapan Bahan Sampel yang di gunakan adalah agregat kasar, agregat halus, semen, air dan baja untuk kolom  komposit.  Agregat  halus  dan  agregat kasar  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  dari  Desa  Bantarwaru,  Kabupaten Indramayu.  Semen  yang  digunakan  Semen Portland tipe I, dan air yang digunakan adalah dari  air  PDAM.  Profil  baja  untuk  kolom komposit dengan dimensi H-Beam 100x100x6x8 dan 125x125x6,5x9.
2. Pengujian Laboratorium Pengujian laboratorium dilakukan untuk mendapatkan  hasil  dalam  penelitian  yang akan  digunakan  dalam  analisa  data  yaitu  : pengujian  analisis  saringan,  pengujian  berat jenis, penyerapan air agregat kasar, pengujian berat jenis dan penyerapan air agregat halus, pengujian  kadar  air,  pengujian  keausan agregat, pembuatan beton normal dan kolom komposit,  pengujian slump ,  pengadukan beton, perawatan benda uji (c uring ) pengujian kuat  tekan  beton,  pengujian  kuat  tarik  baja, dan pengujian kuat tekan nominal komposit.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Kuat Tekan Beton Rencana
Berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan beton  yang  dilakukan  pada  beton  normal berupa silinder berdiameter 150mm dan tinggi 300mm sebanyak 3 sampel (A1, A2, dan A3) diperoleh hasil seperti pada Tabel 1 dibawah ini :
Tabel 1. Kuat Tekan Beton Normal
Volume 5 Nomor 1, Juni 2019
ISSN : 2460-335X e-ISSN: 2686-6587 No Nomor Sampel Kuat Tekan (MPa) 1 A1 15,84 2 A2 16,41 3 A3 17,54 Rata-rata 16,60
Dari  hasil  data  pengujian  kuat  tekan beton normal didapatkan nilai rata-rata untuk kuat tekannya sebesar 16,60 MPa, ini kurang dari rencana kuat tekan sebesar 22,50 MPa.

## 3.2. Kuat Leleh Baja Profil
Hasil  pengujian  tarik  yang  dilakukan pada  potongan  profil  H-Beam  sebagai  baja kolom  komposit,  diperoleh  hasil  pada  tabel dibawah ini :
Tabel 2. Kuat Tarik Pelat Baja
No Benda Uji Kekuatan Leleh Nominal (kg/mm²) Kekuatan Tarik Nominal (kg/mm²) 1. H-Beam 100 x 100 x 6 x 8 41 60 2. H-Beam 125 x 125 x 6,5 x 9 44 54
Dari  hasil  data  pengujian  pada  Tabel  2 diatas  didapatkan  untuk  nilai  rata-rata  pada kekuatan leleh nominal sebesar 42,5 kg/mm² sedangkan untuk nilai rata-rata pada kekuatan tarik nominal sebesar 57 kg/mm².

## 3.3. Kuat Tekan Desain Kolom
Berdasarkan  hasil  desain  kuat  tekan rencana  kolom  baja  pada  SNI  1729-2015 dengan  profil  H-Beam  100x100x6x8mm sebesar  78,46  ton  dan  profil  H-Beam 125x125x6,5x9mm  didapatkan  hasil  108,93 ton.
Sedangkan  hasil  desain  kuat  tekan rencana  kolom  komposit  dengan  profil  H- Beam 100x100x6x8mm dan H-Beam 125x125x6,5x9mm untuk kekuatan kuat tekan nominalnya masing-masing sebesar 92,32 ton dan  118,66 Ton.

## 3.4. Pengujian Kolom Komposit
Pengujian  kolom  komposit  didapatkan hasil sebagai berikut :
Dari  hasil  data  pengujian  kuat  tekan nominal  3  sampel  kolom  (B1,  B2  dan  B3) dengan  profil  H-Beam  100x100x6x8mm, diperoleh nilai kuat tekan nominalnya sebesar 79,35 ton, 79,20 ton dan 80,05 ton. sehingga rata-rata  kuat  tekan  nominal  dari  ketiga sampel itu sebesar 79,53 ton. Sedangkan hasil pengujian  yang  dilakukan  pada  pada  sampel kolom  kuat  tekan  nominal  2  sampel  kolom (C1,  C2,  dan  C3)  dengan  profil  H-Beam 125x125x6,5x9 mm diperoleh nilai kuat tekan nominalnya masing-masing sebesar 80,05 ton, 80,15 ton dan 80,10 ton atau nilai kuat tekan nominal rata-rata sebesar 80,10 ton
3.5. Perbandingan Desain Kolom Komposit  SNI  1729-2015  dengan Pengujian Laboratorium
Perbandingan hasil desain kolom komposit  dengan  hasil  pengujian  kolom komposit  profil  H-Beam100x100x6x8mm yang dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah ini.
Gambar  1. Grafik  Perbandingan  Desain Kolom  Komposit  Terhadap  Hasil  Pengujian Kolom Komposit Profil H-Beam
100x100x6x8 mm
Berdasarkan  Gambar  1  menunjukan grafik  diatas  bahwa  perbandingan  antara desain  kolom  komposit  berdasarkan  SNI 1729-2015 dengan hasil selisih sebesar 12,79 ton  atau  16,08%  terhadap  desain  kolom komposit  profil  H-Beam  100x100x6x8  mm. Hal ini menunjukan bahwa nilai hasil desain berdasarkan  SNI  lebih  besar,  hal  ini dikarenakan kolom komposit belum mencapai beban  maksimal,  dikarenakan  keterbatasan kapasitas  alat  uji  yang  tersedia  tidak mencukupi.
Sedangkan perbandingan hasil desain kolom  komposit  dengan  hasil  pengujian kolom komposit profil
H-Beam 125x125x6,5x9mm  yang  dapat  dilihat  pada Gambar 2 dibawah ini.
92,32 79.53 70 75 80 85 90 95 Desain Kolom SNI 03-1729-2015
Hasil Rata-rata Pengujian Kolom Komposit Volume 5 Nomor 1 , Juni 2019
Gambar  2. Grafik  Perbandingan  Desain Kolom  Komposit  Terhadap  Hasil  Pengujian Kolom  Komposit  Profil  H-Beam  profil  H- Beam 125x125x6,5x9 mm.
Berdasarkan  Gambar  2  menunjukan bahwa  perbandingan  antara  desain  kolom komposit berdasarkan SNI 1729-2015 dengan hasil  selisih  sebesar  38,56  ton  atau  48,13% terhadap  desain  kolom  komposit  profil  H- Beam 125x125x6,5x9mm. Hal ini menunjukan  bahwa  nilai  hasil  desain berdasarkan  SNI  lebih  besar,  hal  ini dikarenakan kolom komposit belum mencapai beban  maksimal,  dikarenakan  keterbatasan alat uji yang tersedia tidak mencukupi.

## IV. KESIMPULAN
Dari hasil pembahasan dapat
disimpulkan  bahwa  desain  kolom  komposit menggunakan  SNI  -1729-2015  dengan  kuat tekan nominal kolom komposit profil H-Beam 100x100x6x8mm
dan
H-Beam
125x125x6,5x9 mm adalah sebesar 92,32 ton dan  118,66  ton.  Hasil  pengujian  kuat  tekan pada  kolom  komposit  profil  H-Beam 100x100x6x8mm
dan
H-Beam
125x125x6,5x9mm  dengan  hasil  masing- masing sebesar 79,53 ton dan 80,10 ton.
Hasil  perbandingan  desain  kolom komposit  berdasarkan  SNI  1729-2015 terhadap  hasil  pengujian  kuat  tekan  kolom komposit  mempunyai  hasil  rata-rata  yang lebih  besar  dengan  selisih  masing-masing sebesar  12,79  ton  dan  38,56  ton  atau prosentasenya sebesar 16,08 % dan 48,13 %.
Namun  karena  kapasitas  alat  uji  yang tersedia  tidak  mencukupi  maka  hasil pengujian  belum  mencapai  beban  maksimal yang dapat dipikul oleh kolom komposit .

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Arif, Wawan, “Studi Eksperimental Kuat Tekan Kolom Komposit  Dengan Variasi Ketebalan  Plat  Baja,” Skripsi,  Fakultas Teknik Universitas Wiralodra, Indramayu , 2017.
[2]  Dipohusodo, Istimawan, “Struktur Beton Bertulang,” Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta , 1994. [3]  George Winter, Arthur Nilson.
“Perencanaan struktur beton Bertulang,” Pradnya Paramita, Jakarta , 1993.
[4]  McCormac,  Jack  C,  “Desain  Beton Bertulang  Edisi  Kelima,” Erlangga, Jakarta , 2004
[5]  Mulyono,  Tri;  “Teknologi  Beton,” Penerbit ANDI, Yogyakarta , 2004.
[6]  Murdock,  L.  J.,  dan  Brook,  K.  M., “Bahan dan Praktek Beton,” Terjemahan, Erlangga, Jakarta , 1986.
[7]  Nawy,  E.  G.,  “Beton  Bertulang  Suatu Pendekatan Dasar ,”  Erlangga,  Jakarta , 1990.
[8]  Rahmad  Hidayat  Saputra,  “Struktur
Komposit,” Universitas Sriwijaya, Pelambang, 29 Juni , 2013. [9]  Setiono, “Pemanfaatan Teknologi Informasi  Dalam  Mix  Design  Beton Normal    dengan  Metode  Road  Note No.4,” Gema  Teknik  1,  Universitas Negeri  Semarang , 2008.
[10] SNI  03-1968-1990,  “Metode  Pengujian Analisis  Saringan  Agregat  Halus  dan Kasar,” Badan  Standardisasi  Nasonal,
Jakarta .
[11] SNI  03-1971-1990;  Metode  Pengujian Kadar Air Agregat, Badan Standardisasi Nasonal, Jakarta .
[12] SNI-03-1974-1990,  “Pembuatan  dan
Pematangan Benda Uji,”
Badan Standardisasi Nasonal, Jakarta .
[13] SNI  03-1974-1990,  “Metode  Pengujian Kuat Tekan Beton,” Badan Standardisasi Nasonal, Jakarta . [14] SNI 03-6414-2002,
“Spesifikasi Timbangan  yang  digunakan  pada pengujian  bahan,” Badan  Standardisasi Nasonal, Jakarta .
[15] SNI 03-6889-2002, “Tata Cara
Pengambilan  Contoh  Agregat,”  Badan Standardisasi Nasonal, Jakarta. [16] SNI 03-6717-2002, “Tata Cara
Penyiapan  Benda  Uji  dari  Contoh Agregat,” Badan Standardisasi Nasonal, Jakarta . 118.66
80.1 0 50 100 150 Desain kolom SNI 03-1729-2015 Hasil Rata-rata
Pengujian Kolom Komposit
Volume 5 Nomor 1 , Juni 2019
[17] SNI  1969-2008,  “Cara  Uji  Berat  Jenis dan  Penyerapan  Air  Agregat  Kasar,”
Badan Standardisasi Nasonal, Jakarta .
[18] SNI  1970-2008,  “Cara  Uji  Berat  Jenis dan Penyerapan Agregat Halus,” Badan Standardisasi Nasonal, Jakarta
[19] SNI  1972-2008,  “Metode  Pengujian Slump Beton,” Badan  Standardisasi Nasonal, Jakarta .
[20] SNI  2417-2008,  “Metode  Pengujian Keausan  Agregat  Dengan Mesin  Abrasi Los  Angeles,” Badan  Standardisasi
Nasonal, Jakarta .
[21] SNI  1729-2015,  “Spesifikasi  untuk Bangunan  Gedung  Baja  Struktural,” Badan Standardisasi Nasonal, Jakarta.
[22] Tjokrodimuljo,  K.,  “Teknologi  Beton,” Nafiri, Yogyakarta , 1996,
[23] Wiseso, Insan, “Modifikasi Perencanaan Gedung Sekolah Terang Bangsa Semarang Menggunakan Struktur Komposit  Baja-Beton,” Tugas  Akhir, ITS, Surabaya , 2001.